278 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



transparents possèdent une grande réfringence, ont une densité voisine 

 de 3,5 puisqu'ils tombent dans l'iodure de méthylène de densité 3,4; ils 

 rayent le rubis et ils brûlent dans l'oxygène sans laisser de cendres et en 

 donnant de l'acide carbonique. Quelques-uns éclatent peu de temps après 

 leur préparation, comme il arrive à certains diamants du Cap lorsque l'on 

 vient de les séparer de la terre bleue, après les avoir retirés des puits pro- 

 fonds du TransvaaI. 



Nos expériences ont été répétées, telles quelles, par Sir William 

 Crookes(') qui a obtenu, comme nous, des diamants noirs et transparents. 

 M. Majorana (=") a fait intervenir une pression extérieure sur la fonte en 

 fusion saturée de carbone et il a préparé aussi des diamants microscopiques 

 transparents. 



Mais l'étude du bloc de i83''s de fer de Canon Diablo nous a démontré 

 que les diamants se rencontraient dans les fissures de la météorite au milieu 

 même du métal. De plus ces fissures étaient en relation par d'étroites cas- 

 sures avec les novaux de sulfure de fer ou troïlite dont nous avons, en 

 collaboration avec M. Osmond, donné la description dans une Note pré- 

 cédente ('). 



Il paraissait donc logique d'admettre que le soufre avait pu aider au 

 déplacement du carbone dans le carbure de fer. 



En plus de cette troïlite, nous avons démontré que la météorite de Cafion 

 Diablo contenait du silicium sous forme de siliciure de carbone et l'on savai t 

 depuis longtemps qu'elle renfermait du phosphore. Ces différents métal- 

 loïdes avaient pu intervenir dans la séparation et dans la cristallisation du 

 carbone. 



Nous avons repris l'étude de cette question et nous avons opéré de la 

 façon suivante : iSo» de fer de Suède coupés en fragments de plusieurs 

 centimètres cubes sont fondus au four électrique en présence de charbon 

 de sucre. La saturation de la fonte par le carbone à la température du four 

 électrique est terminée en 2 ou 3 minutes avec un courant de 4oo ampères 

 sous 120 volts. Le creuset renfermant la fonte liquide est retiré du four, on 

 y ajoute alors un fragment solide de monosuUure de fer d'environ 5^ qui 

 fond aussitôt et se mélange à la masse. Le métal se boursoufle et des gaz 

 se dégagent en abondance. Après refroidissement, le culot métallique est 



( ') Sir William Crookes, Proceedings of the Royal Institution, 

 (2) Majorana, Alli Ac. Lincei, 5° série, t. VI, 11, 1896, p. i4i- 

 (') H. MoissAN el OsiMOND, Comptes rendus, t. GXL, 1900, p. 71 



